J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 7 N O . 2 (2019)
Terbit online padalaman web jurnal : http://jurnal.sttp-yds.ac.id

## SAINSTEK
(e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Struktur

## Analisis Sifat Mekanik Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete Menggunakan Program LUSAS V17
Roma Dearni a , Reni Suryanita b , Ismediyanto c
a Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau, Tampan, Pekanbaru 28292, Indonesia
b Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau, Tampan, Pekanbaru 28292, Indonesia
c Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau, Tampan, Pekanbaru 28292, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T
SejarahArtikel: DiterimaRedaksi: 31 Agustus 2019 RevisiAkhir: 03 Desember 2019 Diterbitkan Online : 28 Desember 2019
Kemajuan  teknologi  yang  semakin  pesat  pada  perkembangan  dunia  konstruksi  modern, sehingga memunculkan inovasi baru dalam dunia konstruksi. Salah satunya adalah pembuatan bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC). Density yang rendah memungkinkan resiko ketika  terkena  getaran  atau  percepatan  tanah,  salah  satunya  getaran  yang  disebabkan  oleh gempa  bumi  dapat  diperkecil.  Untuk  itu,  penggunaan  bata  ringan  efektif  dalam  konstruksi bangunan tinggi maka perlu dilakukan simulasi numerik pada bata ringan agar mempermudah kita  menganalisis  sifat  mekanik  bata  ringan  di  lapangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menghasilkan  nilai  penurunan  pada  uji  laboratorium  serta  menganalisis  sifat  mekanik tegangan, regangan dan modulus elastisitas pada pemberian beban yang bervariasi. Pemberian beban  berdarkan  data  optimum  pada  uji  laboratorium  maka  di  pakai  rentang  beban  dimulai dari  20  kN  hingga  35  kN  dengan  variabel  beban    0,5  kN.    Pemodelan  benda  uji  memiliki panjang 60  cm,  lebar 10  cm dan tinggi 20  cm.  Parameter input pada  program menggunakan hasil uji laboratorium yang telah  dilakukan pada penelitian sebelumnya berupa nilai modulus elastisitas, poisson ratio dan densitas. Hasil penelitian didapatkan nilai  penurunan permukaan pada  pemberian  beban  26  kN  saat  uji  laboratorium  sebesar  4,82  mm,  sedangkan  secara numerik  menghasilkan  4,94  mm.  Pemberian  beban  35  kN  menimbulkan  penurunan permukaan maksimal sebesar 6,65 mm. Nilai tegangan maksimal yang ditimbulkan pada saat simulasi  numerik  sebesar  0,82  N/mm2,  sedangkan  nilai  regangan  dihasilkan  sebesar  0,026. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa nilai penurunan pada eksperimental lebih kecil dibandingkan  dengan  analisis  menggunakan  pemrograman  LUSAS  V.17  dan  disimpulkan bahwa semakin besar beban yang diberikan maka semakin besar juga nilai tegangan regangan dan penurunannya.
K ATA K UNCI
Bata Ringan
LUSAS V.17
Pembebanan Penurunan

## K ORESPONDENSI
Telepon: “+62 821-7442-4542”
E-mail: roma.dearni@student.unri.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
kemajuan  teknologi  yang  semakin  pesat  pada  perkembangan dunia  konstruksi  modern,  sehingga  memunculkan  inovasi  baru dalam  dunia  konstruksi,  salah  satunya  pembuatan  bata  ringan CLC  (Cellular  Lightweight  Concrete).  Bata  ringan  merupakan bata  beton  yang  memiliki  densitas  lebih  ringan  dari  pada  bata beton  pada  umumnya. Berat  sendiri  yang  besar  berpengaruh besar  terhadap keruntuhan bangunan jika mendapat getaran atau percepatan  tanah,  salah  satunya  getaran  yang  disebabkan  oleh gempa. Sehingga dengan membuat berat sendiri bangunan lebih ringan  dari  kondisi  bata  normal  akan  membuat  bangunan  lebih aman ketika terkena getaran gempa.
Pemberian beban pada bata ringan CLC menimbulkan deformasi berupa  perubahan bentuk  permukaan.  Jika  gaya  yang  diberikan
tidak  terlalu  besar  maka  kekuatan  ini  mungkin  cukup  untuk melawan  gaya  yang  diberikan,  sehingga  saat  beban  dihapuskan memungkinkan  objek  untuk  mencapai  keadaan  setimbang  baru dan  kembali  ke  kondisi  semula.  Jika  gaya  yang  lebih  besar diberikan  maka  dapat  menyebabkan  deformasi  permanen  dari objek atau bahkan menyebabkan kegagalan struktural..
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa nilai deformasi penurunan  permukaan  dari  pemograman  LUSAS  V.17. Kemudian  dilakukan  perbandingan  berdasarkan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Efendi  (2019)  yang  dilakukan secara eskperimental. Hasil analisis dari LUSAS dapat diperoleh bagaimana hubungan tegangan dan regangan dengan pemberian beban.  Adapun  sifat  mekanik  yang  dikaji  pada  penelitian  ini adalah  keruntuhan,  tegangan  dan  regangan  serta  pengaruh pemberian beban yang bervariasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Bata Ringan
Bata  ringan  adalah  material  bangunan  yang  terbuat  dari  bahan baku utama terdiri dari pasir silika, kapur, semen, air, ditambah dengan  suatu  bahan  pengembang  dan  memiliki  berat  jenis ( density ) lebih ringan daripada bata pada umumnya. Pembuatan beton ringan biasanya dibuat dengan cara pemberian gelembung udara  kedalam  campuran  betonnya,  dengan  menggunakan agregat  ringan,  misalnya  tanah  liat  bakar,  batu  apung  dan sebagainya (Tjokrodimuljo, 2013).
Bata  ringan  mempunyai  bahan  baku  utama  terdiri  dari  pasir silika,  kapur,  semen,  air,  ditambah  dengan  suatu  bahan pengembang  yang  kemudian  dirawat  dengan  tekanan  uap  air. Tidak  seperti  bata  biasa,  berat  bata  ringan  dapat  diatur  sesuai kebutuhan.  Pada  umumnya  berat  jenis  bata  ringan  berkisar antara  600  hingga  1600  kg/m3.  Oleh  karena  itu,  keunggulan utama bata ringan terletak pada berat jenisnya, sehingga apabila digunakan  pada  proyek  bangunan  tinggi  (high  rise  building) akan dapat secara signifikan mengurangi berat sendiri bangunan, yang selanjutnya berdampak kepada perhitungan pondasi.

## 2.2. Bata Ringan CLC(Cellular Lightweight

## Concrete)
Bata  ringan  CLC  adalah  beton  selular  yang  mengalami  proses curing secara alami, CLC adalah beton konvensional yang mana agregat  kasar  (kerikil)  digantikan  oleh  udara,  dalam  prosesnya mengunakan  busa  organik  yang  sangat  stabil  dan  tidak  ada reaksi  kimia  ketika  proses  pencampuran  adonan,  foam/busa berfungsi sebagai media untuk membungkus udara. Bahan baku yang dipakai untuk membuat bata ringan CLC yaitu semen,  pasir,  foaming  agent  (busa  organik),  dan  air. Kebanyakan  produsen  memanfaatkan  semen  portland,  meski penggunaan semen lain pun tidak terlalu bermasalah. Pasir yang digunakan  adalah  pasir  sungai  yang berukuran  4,  6,  atau 8  mm tergantung  tingkat  kepadatan  bata  ringan  yang  diharapkan. Penambahan  foaming  agent  berfungsi  sebagai  media  untuk membungkus  gelembung-gelembung  udara  agar  terjebak  di dalam bata ringan.
Gambar 1. Bata Ringan CLC ( Cellular Lightweight
Concrete )

## 2.3. Deformasi
Deformasi  adalah  perubahan  bentuk  atau  ukuran  dari  sebuah objek  karena  sebuah  diterapkan  gaya  (energi  deformasi  dalam
hal  ini  ditransfer  melalui  kerja)  atau  perubahan  suhu  (energi deformasi  dalam  hal  ini  ditransfer  melalui  panas).  Kasus pertama  dapat  menjadi  akibat  dari  kekuatan  tarik,  kekuatan tekan, geser, lipatan atau torsi (memutar).
Deformasi  sering  digambarkan  sebagai  regangan.  Ketika deformasi terjadi, gaya internal antar-molekul muncul melawan gaya  yang  diberikan.  Jika  gaya  yang  diberikan  tidak  terlalu besar  maka  kekuatan  ini  mungkin  cukup  untuk  melawan  gaya yang  diberikan,  yang  memungkinkan  objek  untuk  mencapai keadaan  setimbang  baru  dan  kembali  ke  kondisi  semula  ketika beban akan dihapus. Jika gaya yang lebih besar diberikan maka dapat menyebabkan deformasi permanen dari objek atau bahkan menyebabkan  kegagalan  struktural.  Perubahan  penampang benda uji sebelum dan sesudah dapat silihat pada Gambar 2.
(a) Balok Sebelum Terjadi Deformasi
(b) Balok dalam Konfigurasi Terdeformasi

## 2.4. Kuat Tekan
Kuat  tekan  adalah  kemampuan  suatu  benda  uji  untuk menerima  gaya  tekan  mekanis  sampai  terjadinya  kegagalan ( failure )  persatuan  luas.  Kuat  tekan  beton  mengidentifikasikan mutu  dari  sebuah  struktur.  Semakin  tinggi  tingkat  kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi pula mutu beton yang dihasilkan. Dilakukan pemeriksaan kuat tekanuntuk mengetahui secara  pasti  akan  kekuatan  bata  ringan.  Pada  mesin  uji  tekan, benda  yang  akan  diuji  diletakkan  pada  mesin  uji  tekan  dan diberi  beban,  benda  akan  runtuh  pada  saat  beban  maksimum bekerja  (Mulyono,  2007).  Secara  teoritis,  kekuatan  tekan  bata ringan  dipengaruhi  oleh  kekuatan  komponen-komponennya yaitu pasta semen, volume rongga, agregat, dan hubungan antar muka (interface) antara pasta semen dengan agregat. Tabel 1. Syarat-Syarat Fisis Bata Beton Syarat Fisis Satuan Tingkat mutu bata beton pejal Tingkat mutu bata beton berlobang I II III IV I II III IV Kuat tekan bruto rata- rata minimum kg/cm 2 100 70 40 25 70 50 35 20 Kuat tekan bruto masing- masing benda uji minimum kg/cm 2 90 65 35 21 65 45 30 17
Penyerapan air rata-rata maksimum kg/cm 2 25 35 - - 25 35 - -

## 2.5. Tegangan – Regangan dan Modulus Elastisitas
Tegangan  (stress)  didefinisikan  sebagai  gaya  yang  diperlukan oleh benda untuk kembali ke bentuk semula atau gaya (F) yang diberikan pada benda dibagi dengan luas penampang (A) tempat gaya tersebut bekerja. Pengujian tegangan-regangan berhubungan dengan pengujian kuat tekan. Nilai tegangan dapat dihitung dengan persamaan  berikut :
Tegangan (σ) = F (kN) A (mm 2 ) Dengan : σ = Tegangan (kN/cm2) F = Gaya  (kN) A = Luas penampang (cm2)
Perubahan relatif dalam ukuran atau bentuk suatu benda karena pemakaian tegangan disebut regangan (strain). Regangan adalah suatu  besaran  yang  tidak  memiliki  dimensi  karena  rumusnya yaitu meter per meter. Definisi regangan berdasarkan rumusnya adalah  perubahan  panjang  (ΔL)  dibagi  dengan  panjang  awal benda  (L)  .  Nilai  regangan  dapat    dihitung  dengan  persamaan berikut :
Regangan (e) = ΔL(cm) L(cm) Dengan : e = Regangan ΔL = Perubahan panjang (cm) L = Panjang mula-mula (cm)
Beton  yang  sedang  menahan  beban  akan  terbentuk  suatu hubungan renggangan dan tegangan yang merupakan fungsi dari waktu pembebanan.  Beton  menunjukan  sifat  elastis  murni  pada waktu  menahan  beban  singkat.Modulus  elastisitas  yang  besar menunjukan  beton  mampu  menahan  beban  yang  besar  dengan kondisi  regangan  yang  kecil.  Nilai  Modulus  elastisitas  didapat dihitung dengan persamaan berikut :
Modulus (E) = σ e
Dengan : E = Modulus Elastisitas (kg/cm 2 ) σ = Tegangan (kg/cm 2 )
e = Regangan
Bila nilai E semakin kecil, maka akan semakin mudah bagi bahan untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan. Dalam SI, satuan Modulus Young sama dengan satuan tegangan (N/m 2 ),  karena  pembagian  tegangan  dengan  regangan  tidak menimbulkan  pengurangan  satuan  (regangan  tidak  memiliki satuan).Semakin  besar  regangan  yang  terjadi,  maka  semakin kecil  nilai  modulus  elastisitas.  Semakin  besar  nilai  modulus suatu  benda,  maka  semakin  sulit  benda  tersebut  dapat memanjang, dan sebaliknya.

## 2.6. Density Bata Ringan
Density atau massa jenis atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan dengan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa
jenis lebih tinggi (misalnya besi) akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah (misalnya air). Rumus untuk menentukan massa jenis sebagai berikut :
𝜌  = 𝑚 𝑉 Dengan: ρ  = massa jenis, m = massa, V = volume.
2.7. Poisson Ratio
Poisson  ratio adalah  perbandingan  antara  regangan  arah transversal  dengan  regangan  arah  aksial.  Regangan  transversal adalah  perbandingan  antara  penyusutan  luasan  dengan  luasan mula-mula atau pengembangan luasan dengan luasan mula-mula sedangkan regangan aksial adalah perbandingan antarapertambahan  panjang  dengan  panjangmula-mula  atau perpendekan panjang dengan panjang mula-mula.
Poisson ratio merupakan nilai rasio antara regangan lateral dengan  regangan  aksial.  Bedasarkan  Gambar  2.9  jika  elemen denga  lebar  d  dan  panjang  l  aa  bila  diberikan  beban  sebesar  F, maka  panjang  elemen  akan  menjadi  lo  dan  lebar  menjadi  d0. Menurut  Neville  (2009)  poisson  ratio  dari  beton  bervariasi, secara umum nilai poisson rasio berkisar antara 0,15.

## 2.8. Perangkat Lunak Elemen Hingga LUSAS V.17
Finite element method, disebut dalam Bahasa Indonesia metode elemen  hingga.  Metode  ini  dapat  menyelesikan  suatu  problem dengan cara membagi objek analisa menjadi bagian-bagian kecil yang terhingga. LUSAS V.17 adalah program finite element yang menampilkan bentuk grafis yang terdiri banyak macam geometri seperti  titik,  garis,  bidang,  volume  dan  definisi  atribut  berupa material, beban, tumpuan dan  mesh.
LUSAS versi  17  dapat  digunkan  dalam  pengecekan  desain rangka  baja  dan  kemampuan  mengoptimalisasikan  beban  yang diperluas,  peningkatan  pratekan,  model creep dan  susut tambahan, dan fasilitas baru untuk pemodelan interaksi struktur tanah. Fitur tampilan dan pengeditan yang baru menyederhanakan  manajemen  dan  mengubah  penetapan  atribut serta  meningkatkan  kemudahan  penggunaan  umum. Pada penggunaan  perangkat  keras minimum  yang  disarankan Prosesor  Core i5  atau  setara  dari  pabrikan  serupa  setidaknya 4 GB  RAM  dan hard  disk setidaknya  160  GB.  Layar  diperlukan resolusi minimum 1024 x 768.
LUSAS V.17 adalah program finite element yang menampilkan bentuk grafis  yang  terdiri  banyak  macam  geometri  seperti  titik, garis,  bidang,  volume  dan  definisi  atribut  berupa  material, beban,  tumpuan  dan  mesh.  Program  Finite  Element  LUSAS V.17 jenis elemen yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya yaitu:  Bars,  Beams,  2D  Continum  elements,  3D  Continum elements,  Plates,  Shell,  Membranes,  Joints,  Field  Elements  dan Interface Elements.
Menurut  Intansari  (2012)  sistem  analisa  program  LUSAS terbagi  menjadi  tiga  tahapan  utama  yang  harus  dimengerti sebelum  masuk  ke  dalam  pemodelan.  Tiga  tahapan  utama tersebut yaitu pemodelan (Modelling), menjalankan pemodelan/analisis  (Running  the  analysis)  dan  melihat  hasil analisa (Viewing the result).
2.8.1. Pemodelan
a) Geometry (geometri)
Model  yang  dibuat  dalam LUSAS  V.17 diasumsikan  sebagai gambaran grafis yang terdiri dari beberapa koordinat posisi yang saling  berhubungan  sehingga  disebut  dengan  ruang  3D  (tiga dimensi) dimana hal tersebut merupakan geometri dari model. b) Attributes (perlengkapan)
Attributes yaitu perilaku yang di berikan pada model yang telah dibuat  atau  faktor-faktor  yang  dikenakan  di  atasnya.  Ada beberapa  tipe  atribut  yang  mewakili  jenis  perilaku  dari  model. Contoh  atribut  yaitu  pembebanan  dan  tumpuan  dimana keduanya sangat berbeda, dan contoh atribut bahan yaitu bahan isotropic, anisotropic, dan orthotropic . c) Loadcases (pembebanan) Loadcases merupakan istilah untuk suatu kumpulan pembebanan. Setiap loadcases akan diselesaikan secara terpisah dan hasil analisa juga tersedia secara terpisah.
d) Meshing (jaringan) Meshing adalah
pengaturan model/elemen dimana model/elemen yang telah dibuat harus dipecah menjadi node dan elemen yang lebih kecil. Semakin rapat mesh yang dibuat maka akan semakin akurat analisa yang dilakukan oleh LUSAS .
e) Utilities (keperluan)
Utilities merupakan  jenis  analisa  yang  memerlukan  atau membuat  data  tambahan  yang  mirip  dengan  atribut  tetapi  tidak bisa  diterapkan  atau  ditugaskan  pada  geometri.  Contoh  dari utilities yaitu nilai-nilai yang diunakan untuk membuat grafik.
f) Controls
Controls digunakan untuk  mengontrol  proses  analisa  dari  suatu model.  Hal  ini  dilakukan  karena  pada  dasarnya  analisa  statis linear  lebih  mudah  dari  pada  analisa  non-linear,  tetapi  kadang- kadang perlu untuk mengontrol proses dari analisa itu sendiri.

## 2.8.2. Menjalankan Analisis
LUSAS akan  menganalisa  tegangan  statis  linear  secara default . Namun,  untuk  mengatur  analisis  nonlinear  dibutuhkan  kontrol analisis yang merupakan property dari loadcases , dan loadcases ditampilkan  dalam treeview  loadcase .  Pada  program LUSAS v.17 proses  analisis  disebut  dengan  solve.  Hasil  yang  diperoleh dapat  ditampilkan  dengan  memilih icon ( solve  now )  lalu klik  OK.  Jika  analisis  berhasil,  maka  hasil  analisis  akan ditampilkan pada Treeview .

## 2.8.3. Hasil Analisis
Untuk  menampilkan  hasil  analisis  dapat  melibatkan  berbagai macam fitur pilihan antara lain :
a. Deformed yaitu  untuk  menunjukkan  deformasi  yang  terjadi pada elemen hasil analisis
b. Contur , digunakan untuk menunjukkan kontur distribusi dari tegangan
c. Vector ,  digunakan  untuk  menunjukkan  pola  retakan  pada model struktur
d. Diagram  digunakan  untuk  menunjukkan  nilai  pada  hasil analisis seperti tegangan.
e. Graphing yang  digunakan  untuk  menunjukkan  grafik  dari hasil analisis.
Print  Result yang  menampilkan  hasil  yang  diperoleh  untuk keseluruhan  model  struktur  seperti  tegangan  baja,  perpindahan dll.

## 3. METODOLOGI

## 3.1. Spesifikasi Elemen Bata Ringan
Pemodelan benda uji memiliki panjang 60 cm, lebar 10 cm dan tinggi 20 cm, mutu  bata ringan (fc’) sebesar 0,578 MPa  ( Hasil eksperimental  terdahulu),  nilai  densitas    yangdipakai  694,5 kg/m 3 ,  untuk  nilai Poisson  Ratio digunakan    0,15  dan  nilai modulus elastisitas sebesar 84,79 kg/cm 2 .
Gambar 3. Pemodelan Elemen Bata Ringan pada Program Elemen Hingga LUSAS V.17
3.2. Balok Pemodelan Geometri Bata Ringan pada Program LUSAS V.17
Permodelan  pada  perangkat  lunak LUSAS  V.17 dilakukan dengan memperhitungkan unsure geometrik dari struktur seperti data  nilai modulus  elastisitas,  poisson  ratio  dan  densitas. Setelah  memasukkan input data  kedalam  permodelan  program maka  kita  dapat  memasukkan  data  pembeban  yang  akan diberikan  baik  berupa  total  ataupin  unit  per  area.  Hasil  yang tersedia  dapat  dilihat  dan  dapat  dikombinasikan  dengan beberapa atribut untuk membuat plot padagrafik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Analisis dengan Pemberian Beban 26 kN pada Program LUSAS V.17
Hasil penurunan yang didapatkan dari pemberian beban sebesar 26  kN  pada  program  perangkat  lunak LUSAS berupa  gambar kontur  dengan  warna  yang  bermacam-macam.    Kontur derformasi penurunan permukaan bata ringan dengan pemeberian beban 26,0 kN dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 4. Kontur Derformasi Penurunan Permukaan Bata Ringan dengan Pemberian Beban 26 kN.
Bentuk  keruntuhan  yang  dihasilkan  dari  program LUSAS  V.17 menggambarkan  nilai  penurunan  yang  terjadi  secara  merata
pada tiap lapisnya dikarenakan pemberian beban secara merata. Pada  tiap  badan  bata  ringan  memiliki  nilai  penurunan  yang berbeda-beda tergantung pada posisinya masing masing. Warna yang  bervariasi  pada  badan  bata  ringan  menjelaskan  masing masing  nilai  yang  berbeda  beda.  Keterangan  warna  dari  kontur derformasi penurunan permukaan bata ringan dengan pemberian beban 26,0 kN dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 5. Keterangan Warna dari Kontur Penurunan dengan Pemberian Beban 26 kN.
Pada  gambar  kontur  penurunan  yang  dihasilakan  dari running program LUSAS V.17 dapat  diperhatikan  keterangan  biru  tua menjadi  nilai  terendah  dan  nilai  merah  menjadi  nilai  tertinggi. Pada  hasil running ini  di  dapat  nilai  keruntuhan  maksimum terletak  pada  bagian  atas  yang  memiliki  nilai  sebesar  4,94  mm kemudian semakin ke bawah nilai keruntuhan semakin menurun dengan  nilai  0  mm.  Dibandingkan  dengan  nilai  eksperimental sebesar 4,82 mm.
Nilai maksimum keruntuhan terjadi pada bagian atas badan bata ringan  sedangkan  nilai  minimum  penurunan  terjadi  dibagian bawah badan bata ringan. Hal ini dikarenakan badan bata ringan yang  semakin  tertekan  semakin  padat  juga  rongganya  sehingga kekuatan bata ringan lebih besar menyebabkan nilai keruntuhan lebih  kecil.  Nilai  minimum  terletak  dibagian  bawah  badan  bata ringan dikarenakan dekat dengan tumpuan dan bagian atas jauh dari  tumpuan  serta  bersentuhan  langsung  dengan  beban  yang diberikan.  Perbandingan  Nilai  Penurunan  eksperimental  dan Program LUSAS V.17 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 2. Perbandingan Nilai Penurunan eksperimental dan Program LUSAS V.17 Penurunan (Displacement) Beban (kN) LUSAS (mm) Eksperimental (mm) 1 0.19 0.12 3.5 0.67 0.33 4.5 0.85 0.38 7.5 1.4 0.9 10.3 1.96 1.58 16.0 3,04 2.82 18 3,41 3,22 26 4,94 4,84
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dengan  pemberian  nilai beban  yang  sama  nilai  penurunan  pada  pogram LUSAS  V.17 lebih besar daripada nilai penurunan eksperimental. Grafik Nilai Keruntuhan  Eksperimental  dan LUSAS  V.17 dapat  dilihat  pada Gambar 5.
Gambar 6. Grafik  Nilai Keruntuhan Eksperimental dan LUSAS V.17

## 4.2 Pemberian Beban yang Bervariasi
Pada  pemberian  beban  yang  bervariasi  besar  beban dilakukan  mulai  dari 20 kN  hingga  35  kN, diambil range yang mendekati  nilai  optimum  bata  ringan.  Pemberian  beban  yang bervariai ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban yang di  berikan  terhadap  sifat  mekanik  bata  ringan  seperti  penurun tegangan  dan  regangan.  Data  nilai  deformasi  permukaan penurunan, tegangan dan regangan pada pemberian beban yang bervariasi dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.
Table 3. Nilai Penurunan, Tegangan dan Regangan Beban (Mpa) Penurunan (mm) Tegangan (N/mm²) Regangan (mm/mm) 20 3.79722 0.46722 0.014941 20.5 3.89215 0.47891 0.015315 21 3.98708 0.49059 0.015688 21.5 4.08201 0.50227 0.016062 22 4.17694 0.51395 0.016436 22.5 4.27187 0.52563 0.016809 23 4.3668 0.53731 0.017183 23.5 4.46173 0.54899 0.017556 24 4.55666 0.56067 0.01793 24.5 4.65159 0.57235 0.018303 25 4.74652 0.58403 0.018677 25.5 4.84145 0.59571 0.01905 26 4.93638 0.60739 0.019424 26.5 5.03131 0.61907 0.019797 27 5.12624 0.63075 0.020171 27.5 5.22117 0.64243 0.020544 28 5.3161 0.65411 0.020918 28.5 5.41103 0.6658 0.021291 29 5.50596 0.67748 0.021665 29.5 5.60089 0.68916 0.022039 30 5.69582 0.70084 0.022412 30.5 5.79075 0.71252 0.022786 31 5.88568 0.7242 0.023159 31.5 5.98061 0.73588 0.023533 32 6.07554 0.74756 0.023906 32.5 6.17048 0.75924 0.02428 33 6.26541 0.77092 0.024653 33.5 6.36034 0.7826 0.025027 34 6.45527 0.79428 0.0254 34.5 6.5502 0.80596 0.025774 35 6.64513 0.81764 0.026147
Hasil  analisis  didapatkan  bahwa  terjadi  peningkatan  pada semua  tinjauan  yang  dilakukan  yaitu  nilai  penurunan, tegangan  dan  regangan.  Hasil  analisis  pada  nilai penurunan  terbesar  terjadi  pada  pemberian  beban  35  kN
0 1 2 3 4 5 6 0 10 20 30 P enu run an ( mm ) Beban (kN) LUSAS
sebesar  6,645  mm.  Nilai  tegangan  terbesar  terdapat  pada pemberian beban sebesar 35 kN yaitu 0,818 N/mm 2 , tidak jauh  berbeda  dari  hasil  nilai  regangan  juga  terjadi  pada pemberian beban 35 kN sebesar 0,019.
Semakin besar beban yang di berikan maka semakin besar juga  nilai  penurunan  dan  nilai  teganga  serta  regangan. Maka  semakin  besar  beban  yang  diberikan  besar  pulah tegangan  yang  terjadi.  Grafik  nilai  deformasi  penurunan permukaan bata ringan, nilai tegangan dan regangan dapat dilihat pada Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7 .
Gambar 7. Grafik Nilai Deformasi Penurunan Permukaan Bata
Ringan
Gambar 8. Grafik Nilai Tegangan

## Gambar 9. Grafik Nilai Reganga

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis simulasi numerik menggunakan LUSAS V.17 sebagai berikut:
a) Dari  hasil  anilisis  yang  dilakukan  dapat  disimpilkan bahwa  hasil  eksperimental  tidak  jauh  berbeda hasilnya dengan mengunakan program LUSAS V.17.
b) Dari  hasil  kontur  keruntuhan  progam  LUSAS  V.17 dapat  dilihat  bahwa  nilai  keruntuhan  terbesar  terjadi pada bagian atas sebesar 4,94 mm dan nilai minuman terjadi pada bagian bawah bawah sebesar 0 mm.
c) Untuk  hasil  kontur  tegangan  rengan  pada  bagian bawah  bata  ringan  terjadi    dan  regangan  didapatkan. nilai    tegangan  maksimum  0,607  N/mm²  dan minimum  0,513  N/mm².  untuk  nilai  regangan maksimum 0,0194 dan minimum 0,0164.
d) Untuk  pemberian  beban  yang  bervariasi  terhadap bata  ringan  disimpulkan,  semakin  besar  beban  yang diberikan maka semakin besar juga nilai keruntuhan, tegangan  dan  regangan  yang  dihasilkan  oleh  bata ringan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  penelitian  ini,  kami  ingin  mengucapkan  terima  kasih kepada  Kemenristekdikti  atas  pendanaan  penelitian  melalui Skema  Penelitian  Berbasis  Kompetensi  2019.  Semoga  hasil penelitian  yang  didapatkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi riset dan teknologi Indonesia.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 B eba n ( k N) Penurunan (mm) Penurunan Penurunan 0 5 10 15 20 25 30 35 40 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 B eba n ( k N) Tegangan (N/mm²) Tegangan Tegangan 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0,013 0,018 0,023 B eba n ( k N) Regangan (mm/mm) Regangan Regangan

## DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka ditulis mengikuti format IEEE style berikut:
[1]  Djamaluddin,  R.,  Akkas,  A.  .,  &  Sarungallo,  A.  .  (2013). Studi  Pemodelan  Berbasis  Fem  Balok  Beton  Bertulang Menggunakan Lusas 14.0 Yang Diperkuat Dengan GFRP.
[2]  Imran,  I.,  &  Zulkifli,  E.  (2014). Perencanaan  Dasar
Struktur Beton . Bandung: Penerbit ITB Bandung.
[3] Nasional, B. S. (2013). Persyaratan Beton Struktural Untuk
Bangunan Gedung, SNI 2847-2013. BSN. Jakarta .
[4]  SNI  03-2847-2002.  (2002).  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur
Beton Untuk Bangunan Gedung (Beta Version).
[5]  Susatio,  Y.  (2004).  Dasar-dasar  Metode  Elemen  Hingga.
Yogyakarta: ANDI OFFSET .
[6] Tjokrodimuljo (2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: KMTS FT UGM